— 268 — 



Anche questa si distingue per la ricchezza in cadmio: la somiglianza 

 poi con la blenda precedente sia nell'aspetto che nei caratteri fisici e la 

 quasi corrispondenza per la composizione chimica mi inducono ad ascrivere 

 la blenda proveniente da uno dei più importanti giacimenti piombiferi isolani, 

 alla stessa varietà di quella proveniente da uno dei più ricchi giacimenti 

 argentiferi del Sarrabus. 



Campione n. 5. — Proviene dal permesso Riu Planu Castangias (Gonnosfa- 

 nadiga). È in massa cristallina, a cristallizzazione assai meno distinta delle 

 altre, inoltre non si son potuti avere, come per le altre blende, degli esem- 

 plari puri, perchè è così intimamente mescolata con della ganga in minuti 

 granuli verdognoli, che non è possibile purificarla meccanicamente, ma solo 

 con liquidi densi. Essendo però la ganga inattaccabile dall'acido cloridrico, 

 come è risultato da una prova a parte, si è potuto per via chimica effettuare 

 lo stesso la separazione della sostanza estranea. Colore nero marcato, splen- 

 dore vivo adamantino, polvere rosso-scura. 



Densità a 14,5 = 3,98 Dr. 4. 



Composizione centesimale 

 S 33,90 

 Cd 0,09 

 Zn 53,55 

 Fe 12,46 



100,00 



Il colore più intenso della massa e della polvere ci è giustificato dalla 

 diversità della composizione. La ricchezza in ferro, che distingue questa blenda 

 da tutte le altre, ci permette di considerarla come Marmatite, essendo' così 

 denominate quelle varietà contenenti 10 % e più di ferro. 



Campione n. 6. — Deriva da Rio Ollorchi in quel di Seneghe; questa lo- 

 calità ha dato i più bei esemplari perchè i cristalli, oltreché essere nettamente 

 formati, presentano il maggior numero di facce finora osservate dal prof. Lo- 

 visato nelle blende sarde. Difatti ai suoi allievi, nelle lezioni di Mineralogia, 

 mostra degli splendidi cristalli con queste combinazioni: 



y$lll}^lll{jllO|x|ail| 



Alla bellezza dei cristalli, non molto frequenti, fa contrasto la parte 

 massiccia, che è assai impura, costituita com'è da un minuto impasto di 

 blenda, galena e ganga, tanto che il colore, generalmente chiaro, trae al 

 grigio di piombo. Si è dovuto perciò effettuare una purificazione molto accu- 

 rata non potendo sacrificare i cristalli per le determinazioni analitiche. La 

 polvere è grigio-scura. 



